17 



140 Klafter Teufe, in weissgrauem feinkörnigem Sandslein und Körner bis auf 

 das Hauptflötz im Sandsteine zerstreut. lahrL. iv. 3. p. csi. 



Wasser a. 0-60 b. 0-57 c. 068 



Kieselerde 50-13 2832 4240 



Kohlens. Eisenoxydul 4018 53-44 4225 

 „ Talkerde .. 120 8-23 4-29 



Thonerde 0. 6-50 h. 8-75 c. 9-64 



Metall.Eisen geröst. . 23-9 333 24-5 



„ „ ungeröst. 19*4 25-8 20-4 



Rostverlust 19-1 22-7 16-8 



Eisensteine; eingesendet von der gräfl. Zdenko v. Sternberg'schen 

 Hüttenverwaltung in Bfas; untertersucht von 0. Pollak. 1. Linsenförmiger 

 Brauneisenstein von Brezina; 2. Eisenstein von Chlenowitz; 3. Thoneisenstein 

 von DlouhyLuh; 4. dichter Brauneisenstein von Hlinist; 0. linsenförmiger Eisen- 

 stein von Hofelitz; 6. derber und 7. linsenförmiger Tlioneißenstein von Hiadist; 

 8. Eisenstein von Lilohlaw; 9. Brauneisenstein von Skomelno; 10. linsenförmi- 

 ger Thoneisenstein von Timakow; 11. dichter Brauneisenstein von Witinka ; 

 12. linsenförmiger und dichter Eisenstein von Wolesna. 



Jahrb. IV. 2. 



Kieselerde 27-40 



Eisenoiy.1 3G-29 



Manganuxydiiloxyd 

 Thonerde .... 



Kalk 



Magnesia .... 

 Phosphorsäure . . 

 Metallisches Eisen 

 Gluhverlust . . . 



G-23 

 14-26 

 4-39 

 2-23 

 Sp. 

 25-13 

 8-15 



2. 



3513 



33-80 

 4-37 



12-83 

 1-76 

 3-21 

 Sp. 



23-4 

 7-38 



3. 

 21-38 

 48-18 



3-28 

 11-39 



1-27 



2-21 



33-36 

 12-0 



28-29 



33-16 

 6-23 



13-72 

 2-56 

 3-12 

 Sp. 



22-96 

 915 



5. 



25-6 

 43-9 

 5-0 

 8-6 

 31 

 1-8 

 Sp. 

 30-1 

 9-9 



0. 

 28-9 

 36-4 

 4-98 

 109 

 3-81 

 2-87 



23-2 

 11-84 



7. 



27-8 



36-4 



5-3 



11-7 



2-S 



1-8 



25-2 

 13-0 



45-9 

 26-6 

 4-37 

 9-0 

 5-08 

 1-30 



18-4 

 7-0 



9. 



23-29 



35-6 



7-37 



15-32 



5-23 



105 



Sp. 



24-7 



10-31 



10. 



28-9 



24-1 



6-6 



13-8 



8-3 



1-0 



16-7 

 15-9 



11. 



46-4 



21-67 



S-26 



1210 



1-87 



0-23 



Sp. 



1507 



11-36 



398. 



12. 

 31-5 

 411 

 5-2 

 8-9 

 2-1 

 10 



28-4 

 9-2 



Kamenomost (Eisensteinröthel); von der k. k. Statthalterei in Prag 

 eingesendet zur Ermittlung der Frage: ob derselbe als vorbehaltenes Mineral 

 (Eisenstein) zu betrachten sei. Von Herrn Karl v. Hauer wurden zwei Analysen 

 ausgeführt, u. z. mit einem an Eisen reichen und einem daran armen Stücke. 

 1 00 Theile enthielten : Jahrb. vni. 3. p. 613. 



In Säuren unlöslich 



Eisenoxyd 



Lösliche Thonerde. 



1. 29-21 



59-00 

 7-03 



75-62 



13-61 



3-00 



Kalkerde. 

 Wasser . . 



0-40 

 4-25 



0-50 

 7-02 



Croatien und Slavonien. Brauneisenstein von Moslavina; eingesendet 

 von Herrn Waldmeister Fr. Resz. 100 Theile enthielten: Jahrb. viir. 2.p. sgi. 



a. 4-7 h. 23-6 

 83-0 66-9 



In Säuren unlöslich 

 Eisenoxyd 



Beide Proben enthielten ausserdem eine geringe Menge Kalk 



Wasser a. 12-0 b. 9-9 



Metall. Eisen %... 58-1 46-8 



Brauneisenstein von Pozega, einges. von Herrn Dr. Jur. v. Mudovie; 

 unters, von Herrn K. Ritter v. Hauer. 100 Theile enthielten: Jahrb. ix. 4. p. 697. 



Kieselerde und Thon . 4-7 



Eisenoxyd 90-9 = 63-6 Eisen 



Wasser und Spur von Kalk 



4-4 



100-0 



Warasdin (Brauneisenstein); eingesendet von Herrn F. Sorko; unter- 

 sucht von Herrn G. Tschermak. Jahrb. viu. 3. p. 617. 



Gehalt an Eisen in ungeröstetem Erze 58-33, Röstverlust 11*00, Gehalt an Eisen in gerö- 

 stetem Erze 66-03 ^o- 



Warasdin (Eisenerz); einges. von Herrn Lad. v. Kukuljevits; unters, 

 von Herrn Karl Ritter v. Hauer. 100 Theile enthielten: Jahrb. vm. 2. p. sei. 



Kieselerde 71-48, Eisenoxyd 7-10, Mangansuperoxyd 19*54, Kalk und Magnesia 1-88. 



Eisensteine; übergeben von Herrn k. k. Bergrath Fr. Fötterle; unter- 

 sucht von Herrn Karl Ritter v. Hauer. Jahrb. vi. 2. p. 4i7: vi. 3. p. 65o. 



K. k. geologische Rciehsanstalt. 10. Band 1859. Übersichten. ^ 



